표 4 에 정리 되 어 있 듯이 , SiOx 의 경우 에 도 본 발명 의 전도성 고분자 바인더 와 탄소 나노 튜브 를 사용 할 경우 , 3 회 사이클 후 잔존용량 이 1 , 150 mAh / g , 100 회 사이클 후 잔존용량 이 960 mAh / g 으로서 잔 존비 가 약 83 % 이 다 . CMC / SBR 혼합 바인더 를 사용 한 경우 에 는 100 회 사이클 시험 후 잔존용량 이 약 54 % 로 측정 되 었 다 . 반면 에 기존 흑연 사용 시 에 적용 되 는 조성 비율 로 ( SBR / CMC / SiOx / 카본 블랙 : 2 / 2 / 95 / 1 ) 슬러리 를 제조 하 여 하프 셀 을 만들 경우 에 는 사이클 시험 후 수십 사이클 내 에 잔존용량 이 거의 0 mAh / g 으로 급격히 감소 하 여 배터리 로서 의 성능 을 잃 어 버리 는 것 으로 관찰 되 었 다 .